Die relative Stabilität von Diamant und Graphit. 
323 
Dampf abgeben, was bei der Neigung des Kohlenstoffs zur 
Bildung von Isomeren mit Recht in Frage gestellt werden kann. 
3. Anwendung des Nernstschen Wärmetheorems. 
Beim Element Kohlenstoff sind die Bedingungen zur An- 
wendung des Wärmetheorems von Nernst genügend bekannt, 
und zwar kann aus der Wärmetönung der Umwandlung 
Diamant — >- Graphit bei gewöhnlicher Temperatur (als Differenz 
der Verbrennungswärmen) und der Abhängigkeit der spezifischen 
Wärmen dieser beiden Körper von der Temperatur (genau gemessen 
bis nahe zum absoluten Nullpunkt) berechnet werden, wie groß 
der Unterschied an freier Energie der beiden Modifikationen ist. 
Sobald dieser Unterschied gleich Null wird, besteht Gleichgewicht 
zwischen den beiden Phasen. Wir können auf Einzelheiten dieser 
Theorie nicht eingehen und wollen nur die Anwendung auf das 
vorliegende Problem erörtern. 
Frühere Berechnungen einer Gleichgewichtstemperatur Dia- 
mant Graphit von F. Weigert 1 und F. Pollitzer 2 fußten 
auf den von Berthelot und Petit i. J. 1889 gemessenen Ver- 
brennungswärmen von Diamant und Graphit, nach denen die Ver- 
brennungswärme von 1 Grammatom (12 g) Graphit um 500 kal 
größer wäre als diejenige des Diamanten. Danach würde bei der 
Umwandlung von Graphit in Diamant bei gewöhnlicher Temperatur 
eine Wärmeentwicklung von 500 kal stattfinden. Das Vorzeichen 
dieser Wärmetonung würde das Bestehen einer Gleichgewichts- 
temperatur Diamant, Graphit ermöglichen, unterhalb welcher der 
Diamant die stabile Phase wäre. Weigert berechnete diese Gleich- 
gewichtstemperatur zu 3 72° C., Pollitzer zu 340°. Nun hat sich 
jedoch bei einer genauen Nachprüfung durch W. A. Roth und 
H. Wallasch 3 herausgestellt, daß die Verbrennungs wärme des 
Graphits von Berthelot erheblich zu hoch angegeben worden ist, 
während diejenige des Diamanten als richtig erscheint (nach einer 
Korrektur für die bei der Verbrennung benutzten Hilfssubstanz). 
Die Daten von Roth und Wallasch sind : 
Verbrennungswärme von 1 g zu Kohlendioxyd: 
Diamant 7869 kal 
Graphit (im Mittel) . . 7854 „ 
Danach ist die Umwandlungswärme Graphit — >- Diamant pro 
Grammatom = — 180 kal, an Stelle des positiven BERTHELOT’schen 
L 1 F. Weigert in Abegg’s Handbuch der anorg. Chemie. Leipzig 
1909. III, 2. p. 47. 
2 F. Pollitzer, Die Berechnung chemischer Affinitäten nach dem 
NERNST’schen Wärmetheorem. Stuttgart 1912. p. 136. 
3 W. A. Roth und H. Wallasch, Ber. d. deutsch, chem. Ges. 1913. 
46. p. 896. 
21 * 
